EINFLUSS D. ELEKTROSTAT. FELDES A. D. OPT. VERHALTEN ETC. 3 



Als recht gut für die Untersuchung geeignet erwies sich auch das Natrium- 

 chlor a t , welches leicht in grossen regulär-tetartoedrischen Krystallen zu er- 

 halten ist und dessen Elasticitätsconstanten ebenfalls schon von Hrn. W. Voigt 1 ) 

 bestimmt sind. Dasselbe bietet ausserdem auch besonderes Interesse dadurch, 

 dass es Circularpolarisation besitzt. 



Beim Turmalin wurden an derjenigen (brasilianischen) Varietät, welche 

 von Hrn. W. Voigt und E. Riecke elastisch und piezoelektrisch untersucht 

 ist, die optischen Beobachtungen durch die starke Absorption des ordentlichen 

 Strahles unmöglich gemacht, und es gelang nur an einer blauen, durchsichtigeren 

 Varietät einige Beobachtungen anzustellen , welche wenigstens eine interessante 

 Bestätigung der allgemeinen Theorie ergaben. Endlich konnten sowohl elektro- 

 optische , als piezoelektrische und piezooptische Messungen, wenn auch weniger 

 sicher als am Quarz und Natriumchlorat, am Seignettesalz (rechtsweinsaurem 

 Kali-Natron) ausgeführt werden , welches in schönen Krystallen der sphenoi- 

 dischen Hemiedrie des rhombischen Systems zu erhalten ist. Die Bestimmung 

 der Elasticitätsmoduln wäre an dem vorhandenen Material schwerlich ausführbar 

 gewesen , doch ist auch gerade in diesem Falle deren Kenntniss nicht unbedingt 

 nothwendig , um Schlüsse in Betreff der aufgestellten Frage zu ziehen. 



Die Versuche , noch an einer Reihe weiterer Krystalle verschiedener Sym- 

 metriegruppen wenigstens qualitative Beobachtungen , welche zur Prüfung der 

 allgemeinen Theorie der elektrooptischen Erscheinungen hätten dienen können, 

 zu erhalten , ergaben nur negative Resultate , was zum Theil wohl den kleinen 

 Dimensionen, zum Theil den optischen Anomalien und der zu starken natürlichen 

 Doppelbrechung der untersuchten Krystalle zuzuschreiben ist. Die betreffenden 

 Substanzen sind folgende. 



Bleinitrat, regulär-tetartoedrisch, wovon ich grosse Krystalle durch die Grüte 

 des Herrn Abbe in Jena erhalten hatte, zeigte keine Spur von elektrooptischer 

 Wirkung , doch kann dieselbe auch durch die starke anomale Doppelbrechung 

 verdeckt gewesen sein. 



Natriumbromat, regulär-tetartoedrisch mit optischem Drehungsvermögen, war 

 nur in stark gestörten Krystallen zu erlangen. 



Blei- und Strontiumhyposulfat, der trapezoedrischen Tetartoedrie des hexa- 

 gonalen Systems zugerechnet , standen mir nur in nach der Basis dünn tafel- 

 förmigen Krystallen zur Verfügung, die zum Nachweis der elektrooptischen Er- 

 scheinungen ungünstig sind. 



Natrium-Lithium sulfat (NaLiSOi), welches nach Hrn. H. Traube dieselbe 

 (rhomboedrisch-hemimorphe) Symmetrie besitzt, wie der Turmalin, wurde in ver- 

 hältnissmässig grossen und gut ausgebildeten, aber optisch anomalen Krystallen 

 untersucht, die ich, wie auch diejenigen der vorher genannten Substanzen und 

 des KLiS04, Herrn H. Traube verdanke. 



Kalium-Lithiumsulfat , der l ten hemimorphen Tetartoedrie des hexagonalen 



1) W. Voigt, Nachr. der k. Ges. d. Wiss. zu Göttingen, 1893, 220—224. 



A2 



